— 423 — 



« Abbiamo fatto altrettanto coi valori della tabella 3, che si riferiscono 

 alle leghe di stagno-piombo, ma per la sola temperatura di 325°. 



Tabella 4. 





T =226 



°,5 



T = 271° 



T = 325° 





(?) 



? 





(?) 



? 





(?) 



? 



Sn 



0,41 



0,404 



Sn 



d,40 



0,395 



Sn 



0,40 



0,38 



Bi 



1,05 



1,063 



Bi 



1,01 



1,032 



Pb 



0,72 



0,720 



« È inutile avvertire che il valore sopra registrato, della resistenza spe- 

 cifica g del bismuto a 226°, 5, è stato calcolato in base al noto coefficiente 

 di temperatura della resistenza elettrica specifica del bismuto fuso, nella 

 supposizione che il bismuto liquido che si trova nelle leghe, a temperatura 

 inferiore ai 271°, conservi lo stesso coefficiente che al di sopra del suo punto 

 di fusione. 



« La tabella 4 mette in conferma il fatto da noi previsto, che i valori 

 della resistenza specifica dei metalli puri, fusi, dedotti dalla resistenza spe- 

 cifica di opportune loro amalgame o leghe, concordano assai con quelli 

 ottenuti colla diretta misura. E non si dimentichi, a questo proposito, che 

 le misure del Weber non sono perfettamente paragonabili alle nostre, alle 

 temperature elevate, perchè come si è già notato nella Nota precedente, sulle 

 alte temperature esistono delle incertezze di qualche grado. 



« Il fatto poi da noi osservato, che la resistenza elettrica sia delle 

 amalgame concentrate, che delle leghe in generale, varia quasi proporzio- 

 nalmente alla temperatura, ci porta ad ammettere che studiando una serie 

 di amalgame o di leghe di un metallo dotato di elevata temperatura di 

 fusione, anche a temperature alquanto più basse di essa, sia possibile deter- 

 minare con sufficiente precisione la resistenza che il metallo stesso deve 

 avere allo stato liquido. 



« Una prova di ciò la si ha già nel caso, anzi considerato, del calcolo 

 della resistenza specifica del piombo liquido, a 325°, in base alle esperienze 

 del Weber. 



« Ci ripromettiamo di mostrare in una prossima Nota come si possa 

 riuscire a fare altrettanto per lo zinco e l'antimonio ». 



